Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2 Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti
JURNAL JIPS

## (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 5 No. 2 ISSN : 2579-5449 (media cetak) E-ISSN : 2597-6540
(media online)

## STUDI PERBANDING AKTIVITAS KATALITIK CAO CANGKANG TELUR DENGAN AKTIVASI BASA DAN ASAM DALAM PRODUKSI BIODISEL
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2
1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, Indonesia Telp.0751 7057420 Jurusan Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
* umarkn@fmipa.unp.ac.id

## Abstrak
Studi  perbandingan  aktivitas  katalitik  dari  katalis  CaO  yang  disintesis  dari  cangkang  telur ayam  dengan  aktivator  asam  dan  basa  telah  dipelajari.  Aktivasi  dengan  basa  dilakukan  dengan metode impregnasi yaitu dengan memasukkan CaO kedalam larutan KOH. Aktivasi asam dilakukan dengan membuat komposit CaO dan karbon serta disulfonasi dengan asam sulfat pekat. Katalis CaO yang  dihasilkan  diaplikasikan  dalam  produksi  biodisel  dari  minyak  jelantah.  Aktivitas  katalitik ditentukan  melalui  uji  produk  biodisel  yang  dihasilkan.  Hasil  menunjukkan  bahwa  katalis  yang dimodifikasi  melalui  impregnasi  basa  memiliki  aktivitas  katalitik  yang  tinggi  dalam  mengkonversi minyak  jelantah  menjadi  biodisel.  Meskipun  katalis  CaO  tanpa  modifikasi  memiliki  nilai  densitas, laju  alir  dan  bilangan  asam  lebih  baik  dari  CaO-A  dan  CaO-A/CS,  kedua  katalis  ini  masih  bisa dioptimasi dalam preparasi dan aplikasinya sebagai katalis dalam produksi biodisel.
Keywords: Minyak Jelantah, Biodiesel, Cao, Cangkang Telur Ayam, Transesterifikasi
© 2021 Jurnal JIPS

## I   INTRODUCTION
Permintaan konsumsi energi terus meningkat seiring meningkatnya populasi penduduk  dunia  dan  industri.  Sumber  energi utama  yang  digunakan  masyarakat  saat  ini bersifat  tidak  dapat  di  perbarui  seperti  minyak bumi,  gas  alam  dan  batu  bara  menyebabkan energi  ini  semakin  berkurang  dari  hari  ke  hari. Energi maupun kerusakan lingkungan merupakan  krisis  serius  yang  disebabkan  oleh penggunaan  bahan  bakar  fosil.  Hal  ini  dapat dikurangi  dengan  mencari  sumber  energi alternatif dari sumber terbarukan dengan metode berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan  seperti biodiesel (Sahar et al., 2018).
Biodisel  dapat  diproduksi  melalui  reaksi esterifikasi dan trans-esterifikasi. Reaksi esterifikasi  pada  umumnya  digunakan  pada sumber  minyak  yang  banyak  mengandung  asam lemak  bebas  tinggi  seperti Palm  Fatty  Acid distillate (PFAD),  dan  trans-esterifikasi  pada sumber  minyak  yang  banyak  mengandung trigliserida  tinggi  seperti  WCO  ( Waste  Cooking Oil atau minyak jelantah (Abdullah et al., 2017).
Potensi  minyak  jelantah  sebagai  sumber minyak untuk produksi biodiesel sangat menjanjikan karena ketersediaannya cukup tinggi dan  mudah  didapat.  Oleh  karena  kandungan trigliseridanya  yang  tinggi,  produksi  minyak
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
jelantah  harus  menggunakan  katalis  basa  sebab aktivitas  katalis  asam  sangat  lambat  dengan trigliserida.
Katalis basa yang umum digunakan adalah katalis basa padat, seperti CaO (kalsium oksida). Katalis  CaO  dilaporkan  memiliki  aktifitas  yang tinggi  dalam  tranesterifikasi  reaksi.  Katalis  ini dapat disintesis dari limbah cangkang telur ayam (CTA)  yang  banyak  mengandung  CaCO 3 sehingga  dapat  dirubah  menjadi  CaO  melalui reaksi dekomposisi pada suhu tinggi.
Produksi  biodisel  menggunakan  katalis CaO  dari  CTA  telah  dilaporkan  (Rohim  et  al., 2014).  Namun  aktivitas  katalitik  dari  katalis  ini terkadang  kurang  maksimal.  Hal  ini  disebabkan karena  katalis  CaO  hasil  kalsinasi  dari  CTA bereaksi dengan udara menyebabkan
terbentuknya Ca(OH) 2 , sehingga terjadi penurunan  pada  aktivitas  katalitik  dari  CaO. Selain itu, adanya Free Fatty Acid (FFA) dan air yang  dihasilkan  dari  hidrolisis  FFA  dapat bereaksi  dengan  CaO  dan  membentuk  sabun dengan minyak (Mohadi et al., 2016).
Beberapa  upaya  telah  dilakukan  untuk meningkatkan aktifitas katalitik dari CaO seperti modifikasi  permukaan  dan  pemberian  doping (Konwar  et  al.,  2018).  Modifikasi  permukaan CaO  dilakukan  dengan  proses  impregnasi  basa dan  melalui  komposit  dengan  karbon  yang disulfonasi.  Semua  sampel  yang  disiapkan digunakan  sebagai  katalis  dalam  produksi biodisel  dari  minyak  jelantah.  Aktivitas  katalitik dipelajari  melalui  uji  densitas,  viskositas, bilangan asam, dan yield biodisel.

## II   RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  labu  leher  tiga, hot  plate,  magnetic  stirrer,  thermometer,  statif dan  klem,  Erlenmeyer,  labu  ukur,  gelas  kimia dan furnace.
Bahan-bahan  yang  digunakan  terdiri  dari bahan untuk untuk sintetis katalis dan pembuatan biodiesel.  Bahan-bahan  yang  digunakan  utuk sintetis katalis adalah dari karbon, cangkang telur ayam  ras,  H 2 SO 4  p.a (Merck) , KOH  11%  dan aquades. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan  dalam  produksi  biodiesel  adalah minyak  jelantah (Waste  Cooking  Oil) ,  metanol, dan  katalis  hasil  sintesis  (  CaO,  CaO-A,  CaO- A/CS).

## 2.2.1 Preparasi CaO dari CTA
Preparasi  CaO  dari  CTA  dilakukan  dengan cara  menghaluskan  cangkang  telur  ayam  kering dan  dikalsinasi  dalam  furmace  pada  suhu  900 o C selama  3  jam.  Selanjutnya  bubuk  CaO  yang dihasilkan  kemudian  diayak  dengan  ayakan  100 mesh.  Hasil  saringan  kemudian  disimpan  dalam desikator sebelum dilakukan modifikasi permukaan.

## 2.2.2 Impregnasi CaO Menggunakan KOH
Sebanyak  50  gram  CaO  hasil  kalsinasi diimpregnasi ke dalam 200 ml larutan KOH 11% sambil diaduk mekanis selama 3 jam. Campuran kemudian  dibilas  dengan  aquades  hingga mencapai  pH  netral  dan  dilanjutkan  dengan pengeringan  pada  suhu  105 ℃ selama  24  jam. Sampel  CaO  modifikasi  yang  telah  kering dikalsinasi  pada  suhu  600 ℃ selama  5  jam  dan
setelah  mencapai  suhu  kamar  disimpan  dalam desikator.  Sampel  CaO  yang  tidak  diaktivasi dengan  KOH  diberi  kode  sampel  CaO  dan  yang diaktvasi dengan KOH diberi kode sampel CaO- A serta diaplikasikan dalam pembuatan biodisel.
2.2.3 Komposit CaO Dengan Karbon

## Tersulfonasi
Sampel  CaO-A  dicampur  karbon  pada perbandingan  (1:1  w/w)  disulfonasi  dengan  200 mL H 2 SO 4 p.a, direfluks pada suhu 160 ℃ selama 4  jam.  Hasil  sulfo  nasi  dinetralkan  dengan aquades.  Karbon  hasil  sulfonasi  dikeringkan didalam oven dengan suhu 105 ℃ selama 24 jam. Sampel diberi kode CaO-A/CS lalu diaplikasikan dalam pembuatan biodisel.

## 2.2.4 Aplikasi  Katalis  dalam  Produksi Biodisel
Reaksi  yang  berlangsung  merupakan  reaksi tranesterifikasi  dari  trigliserida  dalam  WCO  dan methanol.  Reaksi ini dilakukan dalam labu leher tiga (250 mL) dari sistem refluks yang dilengkapi dengan termometer (360 o C). Reaksi berlangsung pada suhu 65 o C selama 3 jam, perbandingan mol metanol  dengan  minyak  jelantah    yaitu  sebesar 6:1  (Nizar  et  al.,  2018)  dan  massa  katalis sebanyak 4% (Yang et al., 2012).
Campuran  didinginkan  setelah  reaksi berlangsung 3 jam. Selanjutnya dilakukan proses pemisahan  antara  produk  dengan  katalis  dan kelebihan metanol. Pemisahan pertama dilakukan terhadap  katalis  dengan  menggukan  sentrifuge. Pada pemisahan ini, gliserol yang terbentuk juga
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2 Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
terpisah  dari  campuran  karena  berada  pada  fasa yang sama dengan katalis. Pemisahan selanjutnya dilakukan terhadap kelebihan metanol  dengan  melakukan  pemanasan  pada biodisel  yang  didapatkan  diatas  titik  didih metanol  lalu  dihitung  persen  yield  biodisel menggunakan rumus:
% Yield = Berat Biodisel
Berat Minyak
2.3 Analisis Produk yang Dihasilkan
Aktivitas katalitik dari CaO yang dimodifikasi  dipelajari  melalui  analisis  produk biodisel  yang  dihasilkan.  Analisis  Produk dilakukan melalui uji densitas, laju alir, bilangan asam dan yield biodisel.

## 2.3.1 Densitas
Pengujian  densitas  dilakukan  pada  sampel minyak  jelantah  dan  produk  biodiesel  yang dihasilkan.  Hasil  ini  dapat  digunakan  untuk menunjukan  aktivitas  katalitik  dari  sampel  yang dipreparasi. bertujuan untuk menentukan. Pengujian biodisel dapat dilakukan menggunakan  piknometer.  Piknometer  kosong dan  piknometer  berisi  sampel  ditimbang  lalu mengurangi piknometer berisi dengan piknometer  kosong  dan  berat  biodiesel  dibagi dengan volume piknometer (Mansir et al, 2017). Rumus :
Densitas = 𝑤2−𝑤1 𝑣
W 1 = Berat piknometer kosong W 2 = Berat piknometer + sampel V= Volume piknometer

## 2.3.2 Bilangan Asam
Penentuan  bilangan  asam  bertujuan  untuk menentukan  jumlah  FFA  yang  terdapat  pada bahan  baku  dan  produk  biodiesel.  Kadar  asam yang  tinggi  dalam  biodiesel  dapat  menyebabkan karat  pada  mesin.  Bilangan  asam  menyatakan jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan 1  gram  FAME  dan  dihitung  menggunakan persamaan berikut (Borah et al., 2018).
Rumus :

## 𝐴𝑉 = 𝑚𝐿 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝑁 𝐾𝑂𝐻 𝑥 𝐵𝑀 𝐾𝑂𝐻
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

## 2.3.3 Laju Alir
Laju  Alir  dapat  memperkirakan  viskositas yang  dimiliki  dari  produk  biodisel  yang dihasilkan.  Semakin  tinggi  laju  alir  maka menyebabkan viskositas semakin rendah. Namun jika  laju  alir  rendah  maka  viskositas  yang dimiliki  rendah.  Pengujian  laju  alir  dilakukan menggunakan rumus:
𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑙𝑖𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚𝐿) 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑠)

## III   RESULTS AND DISCUSSION
Transesterifikasi pada prinsip bertujuan untuk menurunkan  densitas,  viskositas  dan  bilangan asam dari minyak., sehingga dapat diaplikasikan pada kendaraan. Oleh sebab itu produk biodiesel yang  dihasilkan  diuji  densitas,  viskositas  dan bilangan  asamnya.  Uji  densitas,  viskositas  dan bilangan asam dipilih karena lebih simple dalam pengerjaan. Uji densitas, viskositas dan bilangan asam dilakukan pada katalis CaO yang diaktivasi menggunakan  metoda  H 2 SO 4 .  Sebagai  kontrol katalis  KAB-S,  CaO,  CaO-A  juga  diuji  untuk melihat aktivitas katalitiknya.

## 3.1 Yield Biodisel
Yield  biodisel  yang  dihasilkan  dapat  dilihat pada  Gambar  1.  Berdasarkan  Gambar  1,  katalis CaO  yang  dimodifikasi  permukaannya  memiliki aktivitas  katalitik  yang  lebih  tinggi  dari  yang tanpa  modifikasi.  Hasil  ini  ditunjukan  oleh persen  konversi  dari  kedua  katalis  yang dimodifikasi,  baik  dengan  asam  maupun  dengan basa.  Katalis  CaO-A  memiliki  persen  konversi paling  tinggi  (84,01%)  diikuti  oleh  CaO/CS (68,79%) dan CaO (60,56%). Tingginya aktivitas
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
katalitik dari CaO-A disebabkan oleh meningkatnya  kebasaan  pada  permukaan  CaO. Meningkatnya kebasaan pada permukaan menyebabkan banyaknya trigliserida yang terkonversi  menjadi  biodisel.  Pada  CaO-A/CS pengaruh modifikasi permukaan dengan pemberian  asam  tidak  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  konversi  trigliserida menjadi  biodisel.  Hal  ini  disebabkan  aktivitas katalitik asam sangat lambat dibanding basa pada konversi trigliserida menjadi biodisel.
Gambar 1. Persen yield biodisel yang dihasilkan Rendahnya persen konversi pada CaO-A/CS bisa  disebabkan  adanya  CaO  yang  larut  ketika disulfonasi  dengan  H 2 SO 4 menghasilkan  larutan CaSO 4. Larutnya CaO dalam H 2 SO 4 menyebabkan  kurangnya  jumlah  CaO  yang dihasilkan saat proses pembentukan komposit(Bilgin et al., 2015)

## 3.2 Bilangan Asam
Bilagan asam menggambarkan jumlah asam lemak bebas dari sampel. Bilangan asam biodisel yang dihasilkan dilihat pada gambar 2.
Pada gambar 2 terlihat bahwa biodisel yang dihasilkan  memiliki  bilangan  asam  berkisar  dari 1,34 - 2,24 mgKOH/g. Jika dibandingkan dengan bilangan asam bahan baku minyak jelantah yaitu sebesar  3,73  mgKOH/g,  maka  bilangan  asam dari produk biodisel yang dihasilkan menunjukan penuruan  dari  minyak  sumbernya.  jelas  telah mengalami penurunan.
Pada  gambar  2  menunjukkan  bahwa  CaO- A/CS  memiliki  bilangan  asam  yang  lebih  tinggi daripada  CaO  dan  CaO-A.  Fenomena  ini  dapat dibahas oleh dua faktor yaitu berkurangnya kadar CaO  dalam  komposit  karena  membentuk  CaSO 4 dan  lepasnya  gugus  sulfonat  dari  sampel. Berkurangnya  CaO  menyebabkan  berkurangnya situs  basa,  sementara  lepasnya  gugus  sulfonat
meningkatkan  jumlah  asam  dalam  produk biodisel.
Gambar 2. Bilangan asam yang dihasilkan 3.3 Laju Alir Laju alir dapat digunakan untuk menggambarkan viskositas yang dimiliki biodisel  (Ishola  et  al.,  2020).  Tingginya  nilai viskositas suatu bahan menunjukan bahwa bahan tersebut  susah  mengalir.  Pada  kontek  biodiesel, viskositas  yang  tinggi  dapat  menyebabkan deposit  pada  mesin  karena  proses  pembakaran minyak tidak sempurna. Laju alir yang dihasilkan dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Laju alir biodisel yang dihasilkan
Laju  alir  dari  biodisel  yg  dihasilkan menggunakan  katalis  memiliki  urutan  sebagai
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
berikut  CaO>CaO-A>CaO-A/CS.  Biodisel  yang dihasilkan  dari  CaO-A/CS  memiliki  laju  alir yang  rendah  dan  sama  dengan  minyak  jelantah. Meningkatnya  laju  alir  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah terbentuknya  garam  asam  lemak  (sabun).  Faktor kedua adalah kelebihan massa katalis meningkatkan  viskositas  sehingga  mengurangi difusi antara reaktan dan katalis yang menyebabkan produksi ester lebih rendah. Faktor ketiga adalah kelebihan massa katalis juga dapat menyebabkan  biodiesel  yang  dihasilkan  dapat terabsorbsi  pada  permukaan  katalis  yang digunakan.  Namun,  jika  jumlah  katalis  sedikit, sebagian  besar  trigliserida  minyak  tidak  dapat dikonversi  menjadi  metil  ester  selama  reaksi transesterifikasi  (Bilgin,  Gülüm,  Koyuncuoglu, Nac,  &  Cakmak,  2015;  Lani,  Ngadi,  &  Taib, 2017).  Oleh  sebab  itu,  untuk  penelitian  kedepan dilakukan  optimasi  rasio  masa  katalis  CaO  dari cangkang telur terhadap minyak digunakan untuk produksi biodisel dari minyak jelantah

## 3.4 Densitas
Densitas  bahan  bakar  mempengaruhi  massa bahan  bakar  yang  diinjeksikan  ke  ruang pembakaran. Dengan demikian, perubahan densitas  bahan  bakar  akan  mempengaruhi  daya output  mesin  karena  massa  bahan  bakar  yang diinjeksikan  berbeda.  Standar  densitas  negara- negara  Eropa  berada  di  kisaran  860-900  kg/m 3 . Densitas  yang  dihasilkan  pada  penelitian  dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Densitas biodisel yang dihasilkan
Berdasarakan gambar 4 nilai densitas WCO jauh lebih  tinggi  dari  densitas  biodisel  yang dihasilkan.  Perubahan  nilai  densitas  dari  minyak jelantah  dengan  biodisel  yang  dihasilkan menunjukkan  telah  terjadinya  konversi  dari trigliserida  menjadi  biodiesel.  Pada  pengujian yang  telah  dilakukan,  maka  didapatkan  nilai densitas  biodiesel  CaO,  CaO-A  dan  CaO-A/CS berturut-turut  adalah,  0.862  g/mL,  0,87  g/mL, dan  0,878  g/mL.  Nilai  densitas  yang  tinggi  dari katalis  modifikasi  bisa  disebabkan  oleh  adanya sabun dan gliserol berlebih (Bilgin et al., 2015).
Nilai  densitas  yang  dihasilkan  sudah berada dalam range densitas biodiesel SNI untuk minyak  jelantah  (0,85  –  0,89  g/mL).    Jika biodiesel  memiliki  densitas  melebihi  ketentuan maka  akan  terjadi  reaksi  tidak  sempurna  pada konversi  minyak  nabati.    Biodiesel  dengan densitas yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan  terjadinya  pembakaran  yang  tidak sempurna (Ishola et al., 2020).

## IV   CONCLUSION
Katalis  CaO  dari  cangkang  telur  ayam  yang dimodifikasi dengan impregnasi basa dan karbon tersulfonasi  menunjukkan  aktivitas  katalitik dalam mengkonversi WCO menjadi biodisel. Hal ini dapat dilihat dari persen yield, bilangan asam, laju  alir  dan  densitas.  Optimasi  perlu  dilakukan untuk    modifikasi  dengan  impregnasi  basa  dan komposit karbon tersulfonasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

## U CAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak  Umar  Kalmar  Nizar,  M.Si,  Ph.D  sebagai dosen  pembimbing  didalam  pembuatan  artikel riset  ini.  Penulis  juga  mengucapkan  terimakasih kepada  Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian Universitas  Negeri  Padang,  atas  bantuan  dana penelitiannya  dan  juga  untuk  Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  Alam,  Universitas  Negeri  Padang atas sarana dan dukungannya.
Randy Lesmana Putra 1 , Budhi Oktavia 1 , Sri Benti Etika 1 , Suryelita 1 , Umar Kalmar Nizar 1* , Rita Sundari 2
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 5 No. 2 (2021) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Abdullah, S. H. Y. S., Hanapi, N. H. M., Azid, A.,  Umar,  R.,  Juahir,  H.,  Khatoon,  H.,  & Endut,  A.  (2017).  A  review  of  biomass- derived  heterogeneous  catalyst  for  a sustainable biodiesel production. Renewable and Sustainable Energy
Reviews , 70 (September  2015),  1040–1051. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.008
[2]Bilgin, A., Gülüm, M., Koyuncuoglu, İ., Nac, E., & Cakmak, A. (2015). Determination of transesterification reaction parameters
giving  the  lowest  viscosity  waste  cooking oil biodiesel . 195 , 2492–2500.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.31
8
[3]Borah, M. J., Devi, A., Saikia, R. A., & Deka, D. (2018). Biodiesel production from waste cooking  oil  catalyzed  by  in-situ  decorated TiO2 on reduced graphene oxide nanocomposite. Energy , 158 ,  881–889. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.06.07 9
[4]Ishola,  F.,  Adelekan,  D.,  Mamudu,  A., Abodunrin,  T.,  Aworinde,  A.,  Olatunji,  O., & Akinlabi, S. (2020). Biodiesel production from palm olein: A sustainable bioresource for Nigeria. Heliyon , 6 (4), e03725. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e037 25
[5]Konwar,  L.  J.,  Boro,  J.,  &  Deka,  D.  (2018). Activated  Carbon  Supported  CaO  from Waste  Shells  as  a  Catalyst  for  Biodiesel Production. Energy  Sources,  Part  A:
Recovery,  Utilization  and  Environmental Effects , 40 (6), 601–607. https://doi.org/10.1080/15567036.2012.733
483
[6]Lani, N. S., Ngadi, N., & Taib, M. R. (2017). Parametric  study  on  the  transesterification
reaction  by  using  cao/silica  catalyst. Chemical  Engineering  Transactions , 56 ,
601–606.
https://doi.org/10.3303/CET1756101
[7]Mohadi,  R.,  Anggraini,  K.,  Riyanti,  F.,  & Lesbani,  A.  (2016).  Preparation  Calcium Oxide  From  Chicken  Eggshells. Sriwijaya Journal  of  Environment , 1 (2),  32–35. https://doi.org/10.22135/sje.2016.1.2.32-35
[8]Nizar,  U.  K.,  Hidayatul,  J.,  Sundari,  R., Bahrizal, B., Amran, A., Putra, A., Latisma Dj,  L.,  &  Dewata,  I.  (2018).  The  Effect  of Titanium  Tetrahedral  Coordination  of Silica-Titania  Catalyst  on  the  Physical Properties  of  Biodiesel. IOP  Conference Series: Materials Science and Engineering ,
335 (1). https://doi.org/10.1088/1757-
899X/335/1/012036
[9]Rohim, R., Ahmad, R., Ibrahim, N., Hamidin, N.,  &  Azner  Abidin,  C.  Z.  (2014). Characterization  of  calcium  oxide  catalyst from eggshell waste. Advances in Environmental Biology , 8 (22), 35–38.
[10]Sahar,  Sadaf,  S.,  Iqbal,  J.,  Ullah,  I.,  Bhatti, H. N., Nouren, S., Habib-ur-Rehman, Nisar, J., & Iqbal, M. (2018). Biodiesel production from  waste  cooking  oil:  An  efficient technique  to  convert  waste  into  biodiesel.
Sustainable Cities
and Society , 41 (December 2017), 220–226.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.037
[11]Yang, L., Lv, P., Yuan, Z., Luo, W., Li, H., Wang, Z., & Miao, C. (2012). Synthesis of biodiesel  by  different  carriers  supported KOH catalyst. Advanced Materials Research , 581 – 582 (1), 197–201. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/
AMR.581-582.197